GADOLINÏTE 





a 



b 



Oxyde de lanthane 4,75 



6,33 



Oxyde ferreux 4*1,68 



12,13 



Glucine 9,57 



10,18 



Chaux 0,34 



0,23 



il 



100,88 99,42 



2 e groupe. Variétés cristallisant dans le système cubique ou com- 

 plètement amorphes, a la manière de la calcédoine. 



Deux échantillons parfaitement vitreux et transparents en frag- 

 ments minces, d'un beau vert bouteille, l'un d'Ytterby, l'autre de 

 Brodbo, ont fourni des lames homogènes dans toute leur étendue et 

 sans aucune action sur la lumière polarisée. 



Au chalumeau, l'échantillon d'Ytterby gonfle énormément sans 

 incandescence marquée; il reste infusible et donne une masse grise, 

 faiblement translucide , homogène et monoréfringente ; l'échan- 

 tillon de Brodbo devient incandescent, blanchit en gonflant un peu 

 et ne fond pas : la matière calcinée est grise, presque opaque et 

 parfaitement homogène. 



Analyses de la Gadolinite d'Ytterby : a, se gonflant beaucoup au 

 chalumeau, peu ou point incandescente; b et c, vitreuse, par Ber- 

 lin ; de la Gadolinite de Brodbo, d, par Berzélius. 





a 



b 



c 



d 



Silice 



24,65 



25,62 



25,26 



24,16 



Alumine 



» 



0,48 



0,28 



» 



Yttria 



51,38 



50,00 



45,53 



45,93 



Oxyde céreux 



7,99 



7,90 



6,08 



4 6,90 



Oxyde ferreux 



14,69 



1 4,44 



20,28 



44,34 



Chaux 



\ 1,29 



1 ,30 



0,50 



» 



Magnésie 



0,54 



0,41 



» 



Potasse 



)) 



0,19 



0,21 



» 



Soude 



» 



0,1 8 



0,20 



)> 



Perte au feu 



» 



» 



)> 



0.60 





1 00,00 



100,65 



98,45 



98,93 



3 e groupe. Matières hétérogènes pouvant être considérées comme 

 des mélanges en proportions variables des minéraux appartenant au 

 1 er et au 2 e groupe. Ces matières comprennent la plus grande par- 

 tie des échantillons existant dans les diverses collections de Paris. 



Douze échantillons différents provenant de Fahlun, d'Ytterby, de 

 Brodbo, de Finbo, de Kârarfvetct de Suède, sans autre désignation, 

 travaillés en lames minces, ont offert des parties vertes, transpa- 

 rentes, quelquefois mélangées de parties brunes ou bleuâtres, agis- 

 sant en certains points sur la lumière polarisée comme une sub- 

 stance biréfringente a deux axes, et en d'autres points comme une 

 substance monoréfrin^ente. 



